1 6% T765. Jul Auguft. Septemb. 



a ) Hälften af den råftade Skdrflen> infattcs til 

 fmåltning , med lika mycket Borax , 2 delar He- 

 par Calcis, och 3 delar pulveriferadt glas , utan 

 någon reducerande materia, i tanka, at ej något 

 af järnet fkulle reduceras och prascipiteras. Ef- 

 ter 1 timas fmåit-eld, fants en Regulus, omgifven 

 med tunt brunt glas, for ofrigt aldeles liknande 

 en Shärfieny eller någon tåt lefverflags Malm^ och 

 vågde 1 fcrupel och 8 gran. 



Denna Platina Skårften råftades ftarkt, med 

 ganfka liten lukt af Svafvel-fyra, vågde därefter 

 1 fcrupel och 3 gran, och blef fedan anbuden 

 med Blyglas och Bly* Verk-blyet ^ fom var ordinairt 

 fmidigt , dref vackert , och blickade Platina, 

 med nåftan Convex fuperficies, men Regulus var 

 dock fkor * och var Capelien blefven något fvart- 

 aktig, Håraf finnes hvaraf denna Skårften be* 

 itod, nämligen af litet Svafvel, litet Järn och 

 Platina $ men S vafl et kunde ej annor ftådes kom- 

 ma ifrån ån af Hepar Calcis. 



b) Den ändra hälften infattas at fmålta r med 

 reducerande och vitrificerande åmnen* Togs for- 

 denfloil lika mycket (vart Flufs och Borax , z de- 

 lar Glas famt litet Mån/a; men efter half timas 

 ftark eld, befants, emot formodan, ingen Re- 

 gulus, utan allenaft et folid fvart Glas ; hvaraf ock 

 tillika marktes , at ingen praecipitation af Platina 

 på detta fåttet kan fke. 



Jag mente, at Platina hår var i glafet inblan* 

 dady pulveriferade dårfore detta glas, och blan- 

 dade det med lika mycket fvart Flufs och litet 

 M6rya> utan något vitrificerande åmne, at fmål* 

 tas. Efter half timas ftark eld fants en fmidtg 

 Bly* regulus, fom efter cupcllering gaf*f for*, 



